— 46 — 



til^d und 4P/q Kupferoxyd Ijetrug ; nach diesem Verhält- 

 nisse wurden die direkt gefundenen Mengen des Zinn- 

 öxydes korrigirt. Die L5sung des salpetersauren Ku- 

 pfers wurde mit einem Tropfen Salzsäure auf Silber 

 geprüft und dasselbe, wenn vorhanden als Chlormetall 

 abgeschieden und bestimmt. Die Kupferlösung wurde 

 zur Austreibung der Salpetersäure mit Schwefelsäure 

 Äur Trockne verdunstet und abgeschiedenes schwefel-^ 

 saures Bleioxjd gesammelt und daraus der Bleigehalt 

 berechnet. Die Lösung des schwefelsauren Kupfers, mit 

 viel Wasser verdünnt; wurde durch Schwefelwasserstoff- 

 gas vollständig ausgefällt und das Schwefelkupfer ab- 

 filtrirt. Das farblose Filtrat wurde nach Uebersättigung 

 mit Ammoniak durch Schwefelammonium ausgefällt, das 

 schwarze Schwefelmetall auf dem Filter gesammelt, ge- 

 trocknet, mit dem Filter verbrannt und der Rückstand 

 in Königswasser gelöst. Diese Lösung wurde bis nahe 

 zur Trockenheit verdunstet, mit Wasser verdünnt, mit 

 einigen Tropfen essigsauren Kali's versetzt, und gekocht,, 

 bis das fast nie fehlende Eisen oxyd abgeschieden war,, 

 und filtrirt ; das meist farblose , oder grünlich gefärbte 

 Filtrat wurde mit Aetzkali kochend gefällt und der schön 

 grüne Niederschlag von Nickel- oder Kobaltoxyd abfil- 

 trirt und dem Gewichte nach bestimmt. Das von diesen 

 Niederschlägen getrennte alkalische Filtrat blieb auf 

 Zusatz von Schwefelammonium stets klar, und erwies 

 also die Bronze bei allen Proben zinkfrei. 



Bei den Analysen Nr. 1 bis 17 und Nr. 21 wurde 

 das Kupfer aus dem Verluste berechnet; bei den Num^ 

 mern 18, 19 und 20 durch einen besonderen Versuch. 

 Es wurden nämlich von der auf 40 , 50 oder 60 Kubik« 

 centimeter gebrachten Lösung des schwefelsauren Ku- 

 pfers, 20 Kubikcentimeter abgenommen, und darin da» 



